254 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur ['extension à Vooiyde de zinc d'une méthode de 

 reproduction de silicates de potasse et d'autres bases. Note de M. A. DuBorv, 

 présentée par M. Troost. 



J'ai exposé, il y a quelques années, une méthode très générale et très 

 féconde de synthèse de silicates doubles de potasse et d'autres bases ('). 



Cette méthode consiste à faire réagir un oxyde métallique sur la silice 

 dissoute dans le fluorure de potassium fondu. On obtient presque toujours 

 un mélange de plusieurs produits que je séparais par la liqueur de Thoulet. 



Lorsqu'on arrive au zinc, la liqueur de Thoulet est trop légère pour 

 permettre de séparer les produits, ce qui m'avait fait abandonner celte 

 étude. Je viens de trouver une liquein- plus lourde en dissolvant dans une 

 petite quantité d'eau alternativement et jusqu'à refus soit de l'iodure de 

 lithium, soit surtout de sodium, et de l'iodure rouge de mercure. La sub- 

 stitution de l'iodure de sodium à l'iodiu^e de potassium permet d'atteindre 

 une densité de 3,4^» q^û dépasse celle de la liqueur de Klein, et même de 

 l'iodure de méthylène, et m'a permis de séparer les produits obtenus 

 dans les expériences relatives à l'oxyde de zinc. 



Ces expériences ont été conduites comme avec la magnésie (2), en partant d'oxyde 

 de zinc précipité, car l'oxyde de zinc calciné ne se dissout pas dans la solution de 

 silice dans le fluorure de potassium. 



On projette, dans du fluorure de potassium fondu dans un creuset de platine sur un 

 bec Bunsen, de la silice, puis de l'oxyde de zinc précipité qui s'y dissout très rapide- 

 ment; lorsque la dissolution est achevée, on laisse refroidir. On refond le culot avec 

 du chlorure de potassium^ ce qui donne un liquide limpide qu'on abandonne pendant 

 3 jours à une température variant du rouge sombre au rouge clair. Le creuset se tapisse 

 d'une croûte cristalline qui va en croissant. Au bout de 72 heures on laisse refroidir et 

 l'on reprend par l'eau. On obtient un mélange de j)roduits très bien cristallisés. 



J'ai publié en 1897 tlans la Photo- Réunie une photographie du produit brut de la 

 réaction. On y remarque de petits cristaux prismatiques très nets, bien détachés; en 

 second lieu des cristaux prismatiques plus gros, groupés parallèlement et fixés parleur 

 base à un axe. 



On sépare ces deux produits par la liqueur à base d'iodomercurate de soude. 



(') Sur une méthode de reproduction de silicates doulAes de potasse et d'autres 

 bases {^Comptes rendus, t. CXXIIl, 1896, p. 698). 



(^) Sur l'extension à la magnésie d'une méthode de synthèse de Jluorures et de 

 silicates {Comptes rendus, t. CXX, 1896, p. 678). 



